68 C. Doelter, 



suchen noch jenen von G. Rose, Vogel und G. Tammann un- 

 zweifelhaft erbracht wurde, da keiner von diesen eine vollständige 

 Untersuchung des Umwandlungsproduktes vorgenommen hat.^ 



Dagegen hat W. Luzi den angeblichen Graphit vermittels 

 der Brodie-Staudenmaier'schen Reaktion untersucht und ge- 

 funden, daß kein Graphit vorlag. 



Parsons spricht ausdrücklich von Umwandlung in Coaks 

 und ebenso spricht sich Schrötter für Umwandlung in Kohle, 

 Jacquelain für eine solche in Coaks aus. 



Bei meinen Versuchen war zum Teil ein Braun-, be- 

 ziehungsweise Schwarzwerden eingetreten, zum Teil war keine 

 Veränderung wahrzunehmen.^ In Wasserstoff fehlt sie im 

 allgemeinen; dort, wo sie in Stickstoff auftrat, war gleichzeitig 

 Korrosion bemerkbar. In Kohle eingewickelt, war der Diamant 

 zum Teil unversehrt, zum Teil geschwärzt, aber nur ganz ober- 

 flächlich; dort, wo ein Teil des Diamanten verbrannt war, trat 

 dies am stärksten auf. Auch bei anderen älteren Versuchen war 

 zumeist Korrosion mit Schwärzung verbunden, bei unvoll- 

 kommener Verbrennung scheint sie am häufigsten. Im Sauer- 

 stoffstrom trat sie, wie oben (p. 55) erwähnt, nicht ein. 



Ferner ist zu beachten, daß fast alle Beobachter nur von 

 oberflächlicher Veränderung sprechen. Bei den vielen Ver- 

 suchen^ die ich ausführte, waren Härte und Dichte unverändert 

 (vgl. auch Schrötter, p. 55). Es war also keine eigentliche 

 Umwandlung eingetreten, trotz überaus hoher Temperaturen. 

 Dies scheint aber bei dem Versuch Jacquelain's der Fall 

 gewesen zu sein, wo offenbar unvollkommene Verbrennung 

 vorlag oder vielleicht Schmelzung, wie dies auch bei dem 

 Versuch von Parsons der Fall sein kann(?). Es ist sehr schade, 

 daß das Produkt, das Gh. Parsons und Allan A. C. Swinton 

 erhielten, nicht genauer darauf untersucht wurde, ob es Kohle 

 war und ob noch Diamantsubstanz verblieben war. 



1 Es ist jedoch eine eventuelle Graphitbildung, z. B. bei den letzt- 

 genannten Versuchen dadurch möglich geworden, daß beigemengte Oxyde von 

 Eisen, Magnesium, Calcium u. a. als Katalysatoren wirken, wodurch die zuerst 

 entstandene Kohle bei hoher Temperatur in Graphit umgewandelt wird. 



- Auch H. Moissan erhielt, als der Diamant durch Kohle geschützt 

 war, keine Veränderung (vgl. p. 57). 



